system: [SYSTEM]

user: 3. 果壳类生物质炭 大量文献报道了关于果壳类生物质炭对重金属的吸附，其中有椰子果壳、木苹果壳、樱桃核等生物质炭。图1显示了果壳类生物质炭对重金属吸附过程。除此以外，有些文献中也报道了这些生物质炭在其他领域的应用。 图1. 果壳类生物质炭对重金属吸附的流程图 3.1. 椰子果壳 椰子壳是椰子的废产物，通常在热带国家及热带地区可以大量获得。它富含木质素(16%~45%)、半纤维素(24%~47%)和果胶(2%) [ 15 ] 。其中，木质素、半纤维素和果胶的羧基和酚羟基又被称为是金属结合的主要部位 [ 16 ] 。同时，椰壳生物质炭还具有丰富的多孔结构 [ 17 ] ，可想而知，椰子果壳可以成为一个良好的吸附剂。 椰子果壳生物质炭与其他不同废料和烟煤制备的生物质炭进行比较，椰子果壳生性质炭对Cr(VI)具有更好的吸附能力。因此，椰子果壳生物质炭是从水中吸附Cr(VI)的商业活性炭的合适替代品 [ 18 ] 。 除此以外，改性椰子果壳生物质炭被证明对重金属离子有更好的吸附效果。用酸处理并涂覆有壳聚糖的椰子果壳生物质炭作为复合吸附剂对25 mg/L的锌具有最好的去除性能 [ 19 ] 。 近年来全球气候变暖，主要是由于二氧化碳的排放 [ 20 ] 。尿素改性碳化后的椰子果壳与K 2 CO 3 溶液活化合成的氮掺杂多孔碳能够有效吸附燃烧烟气中的CO 2 [ 21 ] ，这为减少CO 2 的排放起到了作用。 3.2. 木苹果壳 木苹果不仅有药用价值，而且能制造甜味。木苹果壳是一种很容易利用的材料，其加工成的碳材料可以用于去除重金属污染物，特别是能有效地去除Cd(II)。实验证明，溶液pH等于6时，吸附量最大，pH继续增大，吸附量保持不变。当溶液的pH为6.5时，被证实高于中性pH值的反应混合物形成沉淀。与此同时，铬金属与木苹果壳炭材料的接触时间若在240 min以上，吸附量最大。此外，在目前的研究中，重金属离子和该吸附剂之间的相互作用在高速搅拌下是有效的，即每分钟150转 [ 22 ] 。 木苹果壳炭材料还能有效地去除碘。实验发现了最佳条件，包括浸渍比率(24.21%)，活化时间(39.83 min)和活化温度(432.35℃)。在这些实验条件下，碳收率和碘吸附值接近42.6324%和951.889 mg/g [ 23 ] 。除了常规的吸附重金属方法，还可以用电容去离子技术净化水 [ 24 ] 。用化学处理和热处理后制成的木苹果炭电极可去除废水中的Cr(VI)和氟化物 [ 25 ] 。木苹果壳除了能吸附废水中的重金属，还能吸附染料，比如亚甲基蓝、结晶紫 [ 26 ] 和罗丹明B [ 27 ] 。 3.3. 花生壳 作为一种农业废弃物，花生壳大且便宜，并且它是一种由矿物、脂质、纤维素和多酚类物质组成的复合材料。其原料多酚类物质中的邻苯二酚、焦酚酸、间三羟基苯等极性官能团可以产生化学吸附。花生壳作为生物吸附材料的使用呈现出优异的表现是由于其含有的纤维素(34%~45%)和木质素(27%~33%) [ 28 ] 。普通的花生壳生物质炭可以有效去除溶液中的Cu(II)，并且在pH为5.5时达到吸附最大值 [ 29 ] 。 优质改良后，将水合氧化锰(HMO)纳米颗粒浸渍到花生壳生物炭(BC)中以获得纳米复合吸附剂(HMO-BC)，在一个宽pH范围内(3~7)，复合吸附剂能够有效地将Pb(II)和Cd(II)通过非特异性的外球体表面络合 [ 1 ] 。 除了能够吸附水中重金属外，碳化花生壳也能除去水中亚甲基蓝 [ 30 ] 。更有实验发现，花生壳生物质炭可以吸附大量的NH 4+ -N并缓减氮污染，并且随着热解温度从400℃升高到700℃，生物质炭对NH 4+ -N吸附量减少 [ 31 ] 。 3.4. 核桃壳 核桃是一种常用的富含蛋白质和必需脂肪酸的高密度营养物质。由于其高营养价值和抗氧化性，今年全球核桃产量迅速增加 [ 32 ] 。然而，核桃的外壳没有经济价值，曾被看作废物。但是，核桃壳碳化后成为处理污水的吸附剂，能有吸附Cr(VI)。在75% KOH处理后，核桃壳制成活性炭的碳收率最高 [ 33 ] 。实验证明，核桃壳生物质质炭吸附Cr(VI)效率在pH为2.0时是最大的。但是，浸渍比例(char:NaOH)的增加显著提高了核桃壳炭的表面性质和吸附性质 [ 34 ] 。 用NaOH碱处理核桃壳增强了核桃壳对水溶液中Cd(II)的吸附，其在pH6.0时达到最大值 [ 35 ] 。核桃壳生物质炭不仅可以吸附水中重金属，它可以作为从水中去除氯酚的有效吸附剂 [ 36 ] 。除此以外，核桃壳生物质炭对缓减温室效应起到一定程度上的作用。有文献报道，用核桃壳制备的生物质炭可以成为具有高表面积的有效吸附CO 2 的廉价吸附剂 [ 37 ] 。 3.5. 杏仁壳 杏仁是蔷薇科杏的种子，分为甜杏仁和苦杏仁。杏仁的营养价值高的同时也能起到抗癌的功效。废弃的杏仁壳能作为吸附剂，并通过生物吸附法从水溶液中去除Pb(II) [ 38 ] 。 实验发现，通过离子交换和生物质炭上的酸性官能团，杏仁壳能吸附Pb(II)，并且杏仁壳对Pb(II)的吸附是由外部传质和颗粒内扩散控制的 [ 39 ] 。杏仁壳吸附Pb(II)的最佳pH约为6~7，对Pb 2+ 的最大吸附能力是8.08 mg/g [ 38 ] 。 杏仁壳作为吸附剂还能有效吸附Zn、Cu、Cd [ 40 ] 以及萘磺酸(NSA)。由于含有这些NSA的废水具有高酸性(pH 2~3)，因此为杏仁壳对其吸附提供了有利条件 [ 41 ] 。 吖啶橙(一种核酸选择性荧光阳离子染料)是有害染料之一。用杏仁壳制备活性炭，由共沉淀方法制备的ZnO纳米颗粒与生物质炭复合可以更有效地去除水中的吖啶橙 [ 42 ] 。 3.6. 鸽子豌豆壳 鸽子豌豆作为一种低成本的农副产品，也可以作为一种吸附剂。羟基、羰基、羧基和其他官能团组成的农副产物，通过形成电子对、复合物或交换氢离子，结合溶液中的重金属离子 [ 43 ] 。鸽子豌豆壳(PPH)便是如此，PPH对Pb(II)和Ni(II)的吸附主要是由于羟基(-OH)、羧基(-COO-)和磺酰基(S=O)等官能团的存在。此外，对Pb(II)和Ni(II)最佳吸附值是在pH为4.0时 [ 44 ] 。实验表明，在初始金属离子浓度为80 mg/L、pH为9和吸附剂剂量为400 mg/100 ml的条件下鸽子豌豆壳能最佳去除Ni(II) [ 45 ] 。PPH还能吸附Cu(II)和Cd(II)，并且吸附过程是吸热的、自发的，其可行的温度范围在293 K~313 K [ 46 ] 。与木苹果壳相似，鸽子豌豆壳也能吸附水中的染料，比如亚甲基蓝 [ 47 ] 。 3.7. 棕榈壳 棕榈壳主要用途是作为燃料，因为在燃烧时所产生的热比一般的生物燃料高，并且能够作为一种低价吸附剂，吸附空气中的CO 2 ，减缓环境负担 [ 48 ] 。 棕榈壳粉(PSP)和酸处理的棕榈壳粉(APSP)可以从水溶液中去除Cu(II)，并可利用负载铜的吸附剂作为催化剂。实验证明，用硫酸(H 2 SO 4 )氧化PSP中存在的木质纤维素基团(酸处理)而形成的APSP能更有效地吸附Cu(II)。因为APSP存在-COOH基团，使表面更亲水，并能增强对Cu(II)吸附 [ 49 ] 。 使用响应面法(RSM)和粒子群算法嵌入到人工神经网络结构方法优化棕榈壳，能使其更有效地吸附水溶液中的重金属Zn(II) [ 50 ] 。 棕榈活性炭还可以转化为磁性棕榈活性炭(MAC)。MAC存在微孔结构和高表面积，这使得MAC具有更高的吸附水溶液中As(III)的磁性能 [ 51 ] [ 52 ] 。 3.8. 板栗壳 板栗属于壳斗科栗属植物系。据科学实验证实，栗子营养丰富，果实中糖和淀粉的含量高达70.1%，蛋白质的含量为7%。栗子中所含的不饱和脂肪酸有抗动脉硬化等病的功效。另外板栗壳还有其他的用途，如在723 K下，热解板栗壳和酸性明胶的混合物合成一种低成本的吸附剂，来吸附废水中的As(V) [ 53 ] 。 除此以外，有实验在酸性介质中用甲醛预处理栗壳，目的是去除水溶液中的Cu 2+ 和Zn 2+ ，并且获得去除这些重金属的最佳条件 [ 54 ] 。作为吸附剂的板栗壳同时还可以吸附其他的重金属，Pb 2+ [ 55 ] 、Cd 2+ [ 56 ] 等。板栗壳除了可以制成生物质炭外，它的提取物还可以作为化妆品配方的潜在活性成分，用于皮肤保护 [ 57 ] 。 3.9. 橘子皮 橘子属于芸香科柑橘属宽皮柑橘类，其中的维生素A能够提高人体在黑暗环境中的视力和治疗夜盲症。废弃的橘子皮中含有大量的维生素C和香精油，并且有很多功效，包括药用、美容等。 吸附重金属是它的另一重要用途。化学处理后的橘子皮能吸附Cu 2+ 、Pb 2+ 、As(V) [ 58 ] 。而橘子皮、纳米氧化铁改性后的橙皮生物炭合成的一种有利的新型低成本吸附剂能高效吸附铬 [ 59 ] 。废弃的橘子皮还可以成为磁铁矿/碳吸附剂的前体化合物吸附不同染料(甲基蓝、刚果红和罗丹明B)和重金属离子Cr 6+ [ 60 ] 。 3.10. 榛子壳 榛子的用途很广泛：榨油，制作肥皂，炒食，制成糕点等。虽然榛子壳是榛子的一种固体废弃物，但是它也具有多种功效，除了作为肥料促进花草生长，还能通过热解转变为生物质炭。与小麦秸秆、橄榄甘蔗渣相比，榛子壳保留了更高的生物质炭产量 [ 61 ] 。 实验报道，榛子壳与城市污泥用ZnCl 2 溶液化学活化后共热解是一种有效和可行的措施，可以固定城市污泥中的重金属，并且降低对环境的毒性 [ 62 ] 。 用FeCl 3 和FeCl 3 + NaOH作为改性剂而得到的改性榛子壳(HS)可以从水溶液中去除As(III)，并且其最大吸附能力分别为4.37 mg/g和11.84 mg/g [ 63 ] 。 用2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸改性榛子壳合成了一种高效、低成本的吸附剂。此吸附剂能高效地吸附水溶液中的Cu 2+ 、Pb 2+ 、亚甲基蓝和孔雀石绿。经过10次吸附–解吸循环后，吸附量甚至可以保持在90%以上 [ 64 ] 。 3.11. 腰果壳 腰果主要是由腰果仁、腰果皮、腰果壳和腰果梨四部分组成。腰果深受大家喜爱，有丰富的营养价值，是世界著名四大干果之一。提取过腰果壳液的腰果壳也能成为一种低成本、高产量的吸附剂，吸附废水中的Ni(II) [ 65 ] 。同时，腰果壳也能有效吸附水溶液中的Zn(II)。实验发现，Zn(II)的去除随着溶液pH值的增加而增加，在溶液pH大约为5的情况下获得最大的Zn(II)去除效率。Zn(II)的去除还会随着腰果壳(CNS)剂量和时间的增加而增加，但会随着初始Zn(II)浓度和温度的降低而降低 [ 66 ] 。 腰果壳能吸附Cd 2+ 、Pb 2+ 、Cr 3+ ，并且在PH为5时吸附最佳 [ 67 ] 。还有一个实验是在850℃的N 2 和CO 2 气氛下使用氢氧化钾活化制备成为一种吸附剂吸附废水中的Cr(III)，对其吸附能力为13.93 mg/g [ 68 ] [ 69 ] 。 3.12. 樱桃核 樱桃又名“莺桃”，属蔷薇科梅属落叶小乔木，其枝叶根核皆可入药。樱桃核，干燥果核呈扁卵形，有广泛的用途，具有透疹解毒的功效。查文献可知，在完全没有惰性气体的氛围下通过热化学转化形成樱桃核活性炭，其特征在于高表面积和非常发达的孔隙率，可以高效地吸附Pb 2+ 、Cd 2+ 、Ni 2+ [ 70 ] 。 樱桃核活性炭对Pb 2+ 和Cd 2+ 的重金属去除率分别为79%~95%和90%~92%，虽然相比于商业活性炭去除率较低，但是樱桃核生物质炭比商业活性炭便宜6倍以上 [ 71 ] 。 3.13. 杨梅 杨梅是浙江省的重要特产水果，其栽培的面积和产量在全国均排首位 [ 72 ] 。因为杨梅缺少外壳保护，在采摘运输等环节极易碰撞受伤以致腐烂。除此以外，销售不掉的杨梅只能任其腐烂，损失非常严重。 本课题组设计以废弃杨梅为原料，进行大量的实验来证明杨梅炭材料的有效性。本实验选取Hg 2+ ，Cd 2+ 和Pb 2+ 进行实验，通过改变其杨梅炭材料的投放量、重金属离子的浓度、反应时间等来进行重金属吸附实验。在一定范围内吸附作用随着时间的增加，吸附能力增强。随着生物炭加入量的增加，吸附效果也越好。在最佳的条件下对Cd 2+ 和Pb 2+ 吸附作用都能达到90%以上。